静電気学会誌，41, 2（2017）111-116

J. Inst. Electrostat. Jpn.

論文

天然ゼオライトとくん炭を用いたフレキシブルイオン吸着電極の作製
畠山 喜考 ，カビール ムハムドゥル ，鈴木 雅史 ，中島 春介
＊＊, 1

＊＊＊

（2016年9月29日受付；2017年2月10日受理）

Development of Flexible Ion Adsorption Electrodeby Using the Burnt Rice Husk（Kuntan）and Zeolite＊＊, 1

Yoshitaka HATAKEYAMA , Mahmudul KABIR ,＊＊＊Masafumi SUZUKI and Shyunsuke NAKAJIMA（Received September 29, 2016; Accepted February 10, 2017）

Many research works are being carried out with Electrokinetic method in order to purify polluted soil. There is a great need ofusing Electrokinetic method in radioactive polluted soil around Fukushima, Japan. The method has been proved efficient inlaboratory scale but still requires some solutions to apply it in practical field. However, we have developed a new method,which use a flat electrode on the surface of the polluted soil as cathode and the anode electrodes are put inside the soil. Thenthe Electrokinetic method is applied in between the electrodes. We have named this process as FEM-EK（ Flat Electrode
Method- Electrokinetic ）process. This new process needs a cathode electrode which can adsorb radioactive materials.
Natural zeolite and Kuntan（ burnt rice husk ）were used to prepare the electrode. The amount of zeolite was changed andvarious electrodes were prepared. We evaluated the electrodes by measuring the conductivity, flexibility and the adsorption
ability of Cs. Our experiments showed a very good potential of the electrodes with Kuntan and zeolite. These electrodes andFEM-EK process can pave the purification of radioactive polluted soil in near future.

1．はじめに

上記のような現状，原位置で放射性物質を土壌から除福島第一原子力発電所の事故により，放射性物質が拡去する処理技術の研究が進められている．中でも，動電散された．この事故では Cs が特に問題視されている．

現象（界面動電現象ともいう）を利用した動電学的手法

これはCs の半減期が 30.0 年と長く，環境中に長く残による原位置処理技術は，ソイルフラッシング法などで存するためである．陽イオンであるセシウムは土壌中には除去できない粘土やシルトなどの微細な土粒子で構成おいて負に帯電した土粒子表面に電気的に中性となるよされた低浸透性の土壌に対しても有効な技術として注目うにとどまる．また，土壌表面から地下へのセシウムのされている移動は約 20 年経過した時点で全体量の 90％程度が土壌して電極を一定間隔（数 10 cm～1 m ）離して土壌に垂表面から 5 cm 以内であったことが過去の事例で報告さ直に挿入し，この間に直流電圧を印加することで電気分れている ．したがって，動電処理を行うにあたって，解，電気泳動および電気浸透といった界面動電現象を誘

土壌表面から 5 cm を処理すれば良いと考えられる．土起し，汚染物質を電界方向に移動させて土壌から除去す壌の浄化方法として掘削除去が主流であるが，作業時のる．電気分解によって陽極付近では水素イオンが生成さ事故や放射性物質の拡散の危険性から適用が難しい

れ，水素イオンは土粒子表面の陽イオンの脱着を促進さ

137

1371）

．

2-4）

．従来の動電学的手法は，溝を掘るなど

5-6）

せる．電気泳動は電界下で帯電しているイオンが電荷にキーワード：セシウム，汚染土壌，動電処理，水平電極式動電（ FEM-EK ）法，イオン吸着電極＊
秋田大学大学院工学資源学研究科（〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町 1-1）
Graduate School of Engineering and Resource Science,
Akita University, 1-1, Tegatagakuen-machi, Akita City 0108502, Japan＊＊
三和テッキ株式会社（〒140-0004 東京都品川区南品川 6-4-6)
Sanwa Tekki Corporation, 6-4-6, Minami-Shinagawa,Shinagawa-Ku, Tokyo 140-0004, Japan1kabir@gipc.akita-u.ac.jp

応じて電極方向に移動する現象である．イオン性の物質
はイオン移動により陽イオン性の汚染物質は陰極方向へ，陰イオン性の汚染物質は陽極方向へ移動する．電気浸透は土壌中の間隙水が電気的な力により移動する現象である．土粒子表面は一般的に負電荷を帯びており，静電気的な力により陽イオンが吸着する．電界によって陽イオンは陰極方向へ移動し，水の粘性によって間隙水も誘引されて陰極へ移動する． 動電学的手法は，界面動電現象により汚染物質を除去することから，低透水性の土壌にも適用でき，汚染物質の移動を電界によって制御

112（46）

静電気学会誌 第41巻 第 2 号（2017）するため，汚染物質の拡散が生じにくい，他の浄化修復る動電学的手法による原位置処理を目的として，二次汚技術と組み合わせることができることが利点である染の対策を考慮した動電処理に用いるセシウム除去用イ．

7-12）

動電学的手法を用いた除染は欠点として土壌から取りオン吸着電極の開発を検討した．

除かれたセシウムが排水されるため，二次汚染の危険があるという問題がある．この二次汚染を防ぐため陰極に2．実験方法

イオン吸着能力がある電極を用いることで，排水中のセ2.1 電極の作製

シウムを吸着して二次汚染の危険を防ぐことができる．

本研究で作製する電極の材料は吸着材である天然ゼオ

また，従来は土壌に対して水平方向に電圧をかけるため，ライト（東北ゼオライト工業株式会社），導電材であるボーリングマシンなどにより一定間隔で掘削し，比較的もみ殻くん炭（三和テッキ株式会社提供），もみ殻くん

大きな径の電極を設置する動電処理が考案されていた．

炭のバインダーであるアバカ（三和テッキ株式会社提しかし，広い範囲に電極を設置するには土壌を掘削する供），ゼオライトのバインダーであるでんぷん糊を使用必要があるため，広範囲に適応することが難しい ．

した．天然ゼオライトはあらかじめミキサーにより粉砕

13）

そこで，我々は陰極として土壌表面に密着するようなし，53 µm 以下のふるいにかけ，使用することにした．

フレキシブル性のあるマット状の電極を敷き，陽極としアバカはマニラアサから取れ，耐湿性があり軽量で丈て土壌中に棒状電極を挿入し，土壌に対して垂直方向で夫な繊維質であることから船舶用のロープや家具などの行う水平電極式動電（ FEM-EK ）法を検討している．図

原料として幅広く使われている．もみ殻くん炭はもみ殻

1 に FEM-EK 法の概略図を示す．この方法は，土壌表面を炭化させたものであり，一般的には土壌改良剤としてに陰極としてマット状の電極を敷き，陽極は棒状のため使用されているが，導電材や吸着材としても有用である

土壌に挿入しやすく敷設が容易である．加えて掘削することが知られている ．一方で生物分解性が低く，毎年必要がなく，広範囲に適用が可能な動電処理を実現でき多量に焼却処分されているため，もみ殻くん炭として用ると考えられる．垂直方向で動電処理を行うにあたって，いることで資源の有効活用が期待できる．ゼオライトは陰極は動電処理によって移動したセシウムを吸着できる安価であり，セシウムの吸着にも優れている．本研究はことが望ましい．また，土壌表面は凹凸があるため，一秋田県二ツ井・藤里地区より産出された天然ゼオライト

般的な硬質な電極や弾力性のない電極を用いると，電極を使用したが，他の材料に比べ比重が大きいため，バイと土壌表面の間に空隙ができ，効果的に動電処理を行うンダーとしてでんぷん糊を使用した．

14）

ことができないことが考えられる．よって，

2.2 吸引式電極作製装置①セシウム吸着性を有する．

電極の成型のため，アクリル製の電極成型用の枠を作②導電性を有する．

製した．また，混合物を均一に撹拌するのに使用した水③フレキシブル性を有する．

分を取り除くため，真空ポンプ（ G-50D，アルバック機以上の三つが電極に必要な条件となる．

工株式会社製）を用いてろ過瓶内を真空にし，栓を開け

本研究では，広範囲の放射性セシウム汚染土壌におけることで混合物中の水分を取り除く．電極成型用の枠の中には，水分以外の材料が吸引されることや局地的な吸引による電極の不均一性を防ぐためにメッシュを組み込んである．図 2 に吸引式電極作製装置の構成を示す．

図 1 水平電極式動電（ FEM-EK ）法の概略図
Fig.1 Schematic diagram of FEM-EK process.

図 2 電極作製装置の概略図
Fig.2 Schematic diagram of electrode manufacturing apparatus.

天然ゼオライトとくん炭を用いたフレキシブルイオン吸着電極の作製（畠山 喜考ら）

113（47）

2.3 作製手順
電極の作製手順は以下の通りである．
①各材料を均一に混合するため，最初に熱湯 0.2 L に対してでんぷん糊 2.0 g を入れて撹拌することででんぷん糊を溶かす．乾燥アバカ 1.0 g，もみ殻くん炭 9.0 g，
粒径 53 µm 以下の天然ゼオライトをそれぞれ水溶液に加え，撹拌機を用いて均一になるまで十分に撹拌する．
②吸引式電極作製装置を用いて混合物から余分な水分を取り除きつつ，電極を成型する．乾燥機に入れ，60℃で 12 時間乾燥させることで電極とした．
熱湯を用いることででんぷん糊を溶かしやすくし，混

図 3 セシウム吸着実験の概略図
Fig.3 Measurement process of Cs adsorption.

合する際に用いた水分を成型時に取り除くことで電極として使用できる強度となる．天然ゼオライトは高い吸着投入した電極の重量で割ることで算出した．

性や高抵抗性などから電極の機能に与える影響が大きい

2.6 導電率ため，ゼオライトの添加量を変化させて電極を作製した．

導電率の測定のため，アクリル板を用いて固定し，銅そして，作製した電極のセシウム吸着能力，導電性およ板電極で測定試料を挟む．銅板電極は一方を測定試料にびフレキシブル性を調べ，総合的に電極として評価した．

対して十分に大きいものを使用し，もう一方を直径 20

2.4 作製電極の評価方法

mm の円状の電極を使用した．乾燥状態では電極に 100電極のゼオライト含有量を決定するため，我々が提案V，湿潤状態では 10 V 電圧を印加してデジタルマルチする FEM-EK 法の電極として重要な要素であるセシウメータ（ R6552，ADVANTEST 製）を用いて電流を測定

ム吸着性，導電性，フレキシブル性を測定することで評した．そして，電圧 - 電流特性から抵抗を求め，その値価した．導電率の測定，フレキシブル性の測定についてから導電率を算出した．

は電極が乾燥状態および湿潤状態の両方において測定し図 4 に導電率測定用装置の構成を示す．接触抵抗を減た．これは前述のように，本学研究グループが提案してらすために，作製した電極に 100 Pa の圧力をかけて測いる FEM-EK 法が，一般的に水分を含んだ状態の土壌定した．また，電極の材料としてゼオライトとアバカがに対して行われるため，電極自体も水分を含み湿潤状態使われていることから，高抵抗である可能性が高いため，で使用される．そこで，通常の電極の概念と異なり，乾ガード電極を設置することで漏れ電流を削減した．以下

燥状態の導電率より，湿潤状態の導電率が重要となる．の式（1）を用いて印加した電圧および測定した電流，銅2.5 セシウム吸着性板の面積から導電率を算出した．

セシウム吸着性の実験において，投入した電極の浮き沈みによる作製した電極がセシウム溶液内に触れる表面積の減少を防ぐため，電極を銅線で巻き付け，水中に固σ=

I LV S

（1）

定する．また，実験中に溶液が蒸発するのを防ぐため，ここで，σ は導電率［ S/m ］，I は測定電流［ A ］，V は実験中は容器を密閉した．図 3 にセシウム吸着性の実験

印加電圧［ V ］
，L は電極間の距離［ m ］，S は電極の面環境を示す．図 3 のセシウム溶液は蒸留水と和光純薬工積［ m ］である．
2業株式会社の非放射性セシウム標準液（ Cs，1000 mg/L ）133を混合して作製した．濃度 20 ppm のセシウム溶液 150mL の溶液中に作製した電極を 20 mm × 20 mm × 10 mmにカットして投入した．電極はゼオライトの重量比が 0wt％～30wt％の間で 5wt％毎に作製した電極をそれぞれ投入した．投入から 48h 後に溶液から電極を取り出し，溶液をろ過した後，ICP 質量分析装置（ Agilent Technologies製，Agilent 7500 series ）を用いて溶液のセシウム残留量を測定した．この値をセシウム溶液の初期値から引くことで作製した電極のセシウム吸着量を算出し，そして，

図 4 導電率測定の概略図
Fig.4 The measuring device of conductivity.

114（48）

静電気学会誌 第41巻 第 2 号（2017）

作製した電極の乾燥状態と水道水（115 µS/cm ）を電3．実験結果

極の中心部に 2 -10 mL まで 2 mL ずつ滴下し，滴下後 53.1 作製電極分経過したら電圧を印加し，電流値を記録する．計測機器の使用方法に従い，抵抗が高いとき 100 V，そして抵作製した電極の一例を図 5 に示す．評価実験に用いる
際には図 5 の寸法や切り取りをして測定した．

抗が低いときは 10 V を用いることにした．測定中に電3.2 電極のセシウム吸着性気分解により，導電率が変化することを防ぐため，電圧

図 7 にセシウム吸着実験の結果を示す．セシウム吸着の印加時間は可能な限り短い時間で測定した．

性は電極の単位重量あたりのセシウム吸着量として表し2.7 フレキシブル性た．電極中のゼオライトの重量比が増すと吸着能力が増

図 5 にフレキシブル性を測定する試料の寸法を示す．

加傾向にあることが分かる．しかし，20 ppm セシウム液測定に使用する電極の寸法は 98 mm × 64 mm × 10 mm

体に対して 15 wt％において吸着量は 15.7 ppm であり，である．長辺の一端 10 mm を固定し，もう一端をテー

この値から単位重量あたりのセシウムの吸着量を計算す

プで固定したフックにひもを結びつける．ひもに質量ると 2.09 × 10 mg/kg となる．それ以上のゼオライトの470 g のおもりを結びつけ，静かにおもりを放す．その時重量比においては単位重量あたりの吸着量は低下した．に電極が持ち上がった高さを記録する．ただし，電極のこの結果からくん炭を用いた電極中にゼオライトを加え一端 10 mm を固定しているため，この時に持ち上がるることでセシウムの吸着が増すことを確認できた．また，高さの最大値は 88 mm であり，この時のフレキシブルセシウムの吸着が進むことによりセシウム溶液の濃度が性を 100％とする．図 6 にフレキシブル性測定装置の構低くなることで，溶液内から吸着可能なセシウムの量が成を示す．導電率の計算と同様に測定は乾燥状態および少なくなり，単位重量あたりの吸着量が低下したと考え湿潤状態でそれぞれにおいて測定した．

られる．この結果より，くん炭に少量のゼオライトを用いることでもセシウムの吸着能力が向上することを示す．

図 5 作製電極の一例
Fig.5 An example of prepared electrode.

図 7 ゼオライト含量に対するセシウム吸着量
Fig.7 Cs adsorption with the change of zeolite amount.

3.3 電極の導電性
図 8 に電極の導電性の結果を示す．図 8 は片対数グラフであり，その横軸はゼオライトの含量（ wt％）を示し，縦軸は導電率を示す．作製した電極は乾燥状態において非常に低い導電率を示し，ゼオライトが含まれてない電極の導電率は 8.0× 10 S/m であった．また，ゼオライト-7が含まれていると導電性が悪くなることが分かる．例えば，5wt％のゼオライト電極の際，ゼオライトが含まれて
図 6 フレキシブル性測定装置の概略図
Fig.6 Measurement process of flexibility.

ない電極に比べて導電率が 1％以下にも低下した．水道水を電極中心部に滴下して測定した導電率は，水道水 4天然ゼオライトとくん炭を用いたフレキシブルイオン吸着電極の作製（畠山 喜考ら）

115（49）図 9 ゼオライト含量に対するフレキシブル性の測定結果
Fig.9 Flexibility of the prepared electrodes.

差がほぼなくなった．これはゼオライトが電極に添加さ
図 8 ゼオライト含量および水の滴下量の変化による導電率の測定結果
Fig.8 Measurements of a weight ratio of zeolite and the electricalconductivity for the dropping amount of water.

れたことによってフレキシブル性の低下を引き起こすことを示した．次に湿潤状態では，乾燥状態と比べフレキシブル性が 2～3 倍程度高くなり，高いフレキシブル性を示した．同時に電極中のゼオライトの割合が増加する

mL 滴下で各電極の導電率はおよそ 800× 10 S/m とすべとフレキシブル性が低下することを示した．したがって，てのゼオライト混合比でほぼ同様な値となり，それ以上電極中のゼオライトの重量比は低いことが望ましい．

-6滴下量を増やしても大きな変化は見られなかった．
乾燥状態では作製した電極は非常に低い導電性を有す

4．まとめる．これは電極に含まれる導電性物質であるもみ殻くん

我々が提案する FEM-EK 法の電極として天然ゼオラ炭がバインダーとしてのアバカに囲まれることで導電路イトおよびくん炭を用いた電極の作製に成功した．電極を形成できないことやゼオライトが絶縁体であることかとして重要な役割を果たすセシウム吸着性，電極の導電らゼオライトを多量に加えることでアバカと同様に通電性，フレキシブル性の測定から作製した電極を評価した．

経路を阻害するために導電性が悪化したと考える．また，

以下にその結果をまとめる．

湿潤状態では導電性が改善された．実際に使用すること①セシウム吸着性において，15 wt％において単位重量を考えると，この電極は乾燥状態での使用を意図したもあたりのセシウムの吸着量が 2.09 × 10 mg/kg となり，のではなく，水または何らかの可溶性水溶液に湿潤され少量のゼオライトの添加で大幅に吸着力の向上を確認た状態で使用することになる．本研究で作製した電極のした．

4場合，20 wt％までのゼオライト含有量でも，湿潤状態②電極にゼオライトを添加することで導電率が低下するにおいて大きな影響が観られない．また，水道水 4 mLが，ゼオライト重量比が増加することによって導電率滴下で各電極の導電率は約 800 × 10 S/m と一般的な電に大きな差が生じることはない．しかし，湿潤状態で極と比較すると低導電率であるが，1.0× 10 S/m の電極は水の導電率が支配的となり，ゼオライトの有無によ15）を使用した動電処理が可能なことが報告されている ．

る導電率の変化はあるものの，ゼオライトの重量比がしたがって，作製した電極は動電処理を行うことに問題5 wt％以上になっても導電率の変化は見られなかっはないと考えられる．

た．FEM-EK 法で用いる電極は湿潤状態で使用するこ-6-5

3.4 電極のフレキシブル性とを想定していることから，FEM-EK 法に用いる電極

図 9 にフレキシブル性の測定結果を示す．フレキシブにゼオライトは導電率を著しく低下させることなく添ル性は長辺の一端 10 mm を固定し，持ち上がる高さの最加することができると思われる．

大値 88 mm（電極の長さの相当の高さ）を 100％として③フレキシブル性において，電極中を占めるゼオライト電極の単位長さあたりの持ち上がった高さとして定義しの重量比が増加することに従いフレキシブル性が低下た．作製した電極は乾燥状態では電極中のゼオライトのすることが分かった．ある程度の柔軟性を有しており，割合が 10 wt％を超えたあたりでフレキシブル性の値に多少の土壌表面の凹凸には対応し，密着できる．但し，

116（50）

静電気学会誌 第41巻 第 2 号（2017）

電極中のゼオライトの重量比は低いほど良い．
本手法では，界面動電現象を利用して動電処理を行うため，動電処理システムを用いた実験装置の電極間に流7） 新苗正和，青木謙治：動電学的手法による汚染土壌の浄化修復．119［4,5］（2003）142-148
8） 三浦智彰，カビール ムハムドゥル，鈴木雅史，中島春

れる電流が重要である．この電流の増加手段として，電介,森極の導電率の改善などが考えられる．また，土壌に有機ウム除去に及ぼす有機酸の影響．静電気学会誌，40［1］

酸を加えることによって，電流を増加させることも可能（2016）14-19になる．今後は，これらのことを検討する必要がある．

茂久：汚染土壌からの動電学的手法によるセシ

9） 石山新太郎 , 神谷昌岳 , 近藤充記：界面化学的分散制御
高せん断解砕による放射能汚染土壌洗浄（福島県におけ謝辞る汚染土壌洗浄処理フィールド試験（第 1 報））．日本機

本研究は JSPS 科研費 JP26420265 の助成を受けた．本械学会論文集 B 編，79［802］（2013）1106-1121

研究を進めるにあたり，数々の技術的御指導および御助

10）G.M. Nystrom, Investigations of Soil Solution During

言を頂きました秋田大学国際資源学研究科高崎康志准教

Enhanced Electrodialytic Soil Remediation, BYG-DTU R009,

授および秋田県産業技術センターの上席研究員遠田 幸

Denmark Technical University pp.21-28（2001）

生氏に深く感謝致します．

11） Jian Wei Ma, Fa Yuan Wang, Zheng Hong Huang, Hui Wang，
Simultaneous removal of 2,4-dichlorophenol and Cd from参考文献

soils by electrokinetic remediation combined with activated

1） 齋藤勝裕：東日本大震災後の放射性物質汚染対策，NTS

bamboo charcoal，176［ Issues 1-3］
（2010）715-720（2012）

12）L. B. Prozorov, M. Y. Shcheglov, V. B. Nikolaevsky, E. V.

2） 農学委員会・土壌化学分科会：放射能汚染地における除染の推進について，日本学術会議（2014）3） IAEA, Technologies for Remediation of Radioactively
Contaminated Sites Vienna, IAEA-TECDOC-1086，pp.18-49

Shevtsova, S. A. Korneva, The Influence of ElectricParameters on the Dynamics of the Electrokinetic
Decontamination of Soils. Journal of Radioanalytical andNuclear Chemistry, 246［3］（2000）571-574
13）三浦智彰，カビール ムハムドゥル，中島春介，森 茂久，（1999）
4） 木村憲一郎，岡田秀二，伊藤幸男，早尻正宏，岡田久仁

鈴木雅史：中山間地の斜面を想定した動電学的手法によ子：東日本大震災後の福島県森林・林業行政の取り組みる汚染土壌からのセシウム除去．電気学会論文誌 A, 135と 課 題． 農 村 計 画 学 会 誌，33［ Special_Issue ］（2014）［11］（2015）725-726
14）S. Kumagaia，Y. Shimizua，Y. Toidab，Y. Endac：Removal

209-2145） 鈴木雅史，昌子智由，吉村昇：動電現象を用いた重金属回収に関する研究．電気学会論文誌 A, 125［4］（2005）
337-3426） Ana Nieto Castillo, Rafael A., Garcia-Delgado, Victoria Cala
Rivero: Electrokinetic Treatment of Soils Contaminated byTannery Waste. 86, Electrochim Acta（2012）110-114

of dibenzothiophenes in kerosene by adsorption on rice husk
activated carbon. Fuel 88［ Issue 10］（2009）1975-1982
15）鈴木雅史，昌子智由，吉村昇：天然ゼオライトによる土壌汚染物質の除去電極の開発とその特性．静電気学会
誌，28［4］224-229